428 Achtzehnter Abschnitt. Fasern. 



die reichlich unter der Oberhaut auftretenden einfachen, bloss aus Bast- 

 zellen bestehenden Baststränge an der Faserbildung Antheil. 



In feinen Torffasern, wie sie namentlich in der Torfwatte vorliegen, 

 findet man fast nur Bastbündel des Wollgrases. In gröberer Torffaser, 

 in gröberem Gespinnste hat K. Linsbauer auch EriojjhonfmAYuvzeln, 

 Blattoberhautstücke vom Wollgrase, Stämmchen von Torfmoos -Arten 

 [Sphagnum]^ ferner dünnere Zweige von Calluna vulgaris und von 

 Andromeda polifolia gefunden. — Die Torffaser hat eine Länge von 

 2 — liS, meist von 40 — 60 mm, eine beiläufige Dicke von 10— 100/<, 

 manchmal auch darüber oder darunter. Die »Faser« besteht haupt- 

 sächlich aus Bastzellen, doch haften auch Oberhautpartien oder Gefäss- 

 reste an. Die Bastzellen erscheinen unter Mikroskop gelbbraun und sind 

 nach Ausweis der Phloroglucinprobe zumeist verholzt. Sehr be- 

 zeichnend für die Torffaser ist es, dass die fast nie feh- 

 lenden Oberhautstücke gleichfalls die Verholzungsreaction 

 zeigen t). 



Sehr eingehend wurden die physikalischen und technischen Eigen- 

 schaften der nach dem Zschörner'schen Verfahren gewonnenen Torf- 

 faser von Schatz (1. c.) ermittelt. Aus seinen Bestimmungen sei Folgendes 

 hervorgehoben. Das specifische Gewicht beträgt im Mittel 1,334, die 

 absolute Festigkeit 1,87 kg/mm^, die Reisslänge 1,4 km, die Wassermenge 

 im lufttrockenen Zustande 9,49 Proc, die Aschenmenge 2,04 Proc. 



Die Torffaser glimmt nur schwer und verbrennt ohne zu flammen. 

 Von besonderer Wichtigkeit ist die hohe Absorptionsfähigkeit der Torf- 

 faser, welche nicht in den natürlichen Eigenschaften der Bastfaser 

 begründet ist, sich vielmehr erst in Folge des Vertorfungsprocesses 

 einstellt und wohl auf eine partielle Ilumificirung der Zellhaut zurück- 

 zuführen sein dürfte. Die aseptischen, ja sogar antiseptischen Eigen- 

 schaften des Torfes gehen auch auf die Torffaser über, namentlich auf 

 die nach dem Zschörner'schen Verfahren erzeugte, da dieselbe ohne 

 jede chemische Einwirkung, nämlich auf rein mechanischem Wege ab- 

 geschieden wurde. 



Die Torffaser kann für sich versponnen und verwebt werden. Sie 

 wird aber auch mit anderen Fasern (AVoile, Baumwolle u. s. w.) gemengt 

 verarbeitet. Sie wird verwendet zur Herstellung von Teppichen, Läufern, 

 Decken (Pferdedecken), hygienischen Bekleidungsstoffen u. s. w., ferner 



\ ) Da hier in die feineren Details der mikroskopisclien Charakteristik der Tori- 

 faser und ihre Unterscheidung von anderen Fasern nicht näher eingegangen werden 

 kann, so sei auf die betreffenden Abhandlungen von Gurke, insbesondere auf die 

 ausfiihrhchen Untersuchungen K. Lins bau er' s verwiesen. 



